ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ ОБЛАСТИ МАГНЕЗІАЛЬНЫХЪ СИЛИКАТОВЪ. 
271 
LXXXVL 
Si0 2 . 
. 41,69 
Al a O s . 
Fe s O, . 
MgO. 
. 40,33 
CaO . 
FeO. 
. 2,07 
н 2 0 . 
. 12,82 
Сумма. 98,47 
Составъ вполнѣ отвѣчаетъ серпентину. Судя по описанію внѣшнихъ признаковъ, это 
скорѣе швейцеритъ, чѣмъ церматтитъ. 
Wiser въ 1845 году обратилъ вниманіе на то, что Bergleder изъ Zermatt и изъСгеіпег 
въ Zillerthal совершенно идентичны, что оба они очень трудно плавятся, легко разлагаются 
кислотами, содержатъ много воды и по составу являются магнезіальными силикатами. Не 
трудно видѣть, что эти описанія Wiser’a относятся къ выше отмѣченнымъ церматтитамъ. 
3. $-палыіор скитъ. 
Особенно интереснымъ является нахожденіе въ Zillerthal^ великолѣпнаго палыгорскита. 
На моихъ образцахъ онъ представлялъ массу идеально чистаго на видъ вещества, бѣ¬ 
лоснѣжнаго цвѣта, плотнаго и упругаго, какъ хорошая пробка. Снаружи замѣтны были 
слѣды гранитной или гнейсовой породы, листочки біотита, зерна изъѣденнаго кварца, мѣ¬ 
стами вывѣтрившійся полевой шпатъ. Внѣшній видъ и указанный парагенезисъ сближали 
его съ образцами изъ St- Gotthard’a (см. стр. 165). Отборка на первый взглядъ не представляла 
особаго затрудненія, однако при изслѣдованіи вещества подъ микроскопомъ обнаружилась 
примѣсь мельчайшихъ зернышекъ кварца, нерѣдко совершенно пропитывавшаго палыгор- 
скитъ. Механическое отдѣленіе этихъ зеренъ не являлось возможнымъ, и, потому, пришлось 
прибѣгнуть къ валовому анализу. 
Удѣльный вѣсъ минерала, опредѣленный индикаторами, оказался равнымъ 2,31—2,33, 
цифра, очевидно, нѣсколько повышенная благодаря примѣси кварца. Оптическія свойства, 
разлагаемость кислотами и отношеніе къ паяльной трубкѣ оказались вполнѣ характерными 
для $ -палыгорскита. 
Количественныя опредѣленія представили значительныя затрудненія въ виду того, что 
минералъ не вполнѣ разлагался сѣрной кислотой. Поэтому приходилось остатокъ отъ обра¬ 
ботки сплавлять съ содой и вновь растворять въ кислотѣ. Этотъ неразложившійся остатокъ 
былъ мною анализированъ отдѣльно и присоединенъ къ общему анализу. Интереснымъ ока¬ 
залось, что составъ этой неразложившейся части помимо большого количества Si0 2 заключалъ 
2,5О 0 / о А1 2 0 3 и 0,78 MgO въ одномъ случаѣ, и 3,71 °/ 0 А1 2 0 и 1,06 MgO въ другомъ. Если 
бы остатокъ отъ разложенія состоялъ изъ нормальнаго ß -палыгорскита, то отношеніе 
между А1 2 0 3 и MgO должно было бы приближаться къ 1. 
